an den Krystallen der gediegenen Metalle. 



63 



so entstehen nur Sprünge nach 3 unter 120° geneigten Rich- 

 tungen, zuweilen auch vollständige Trennungsflächen, welche 

 senkrecht zur Basis stehen (gemessen 89° 11'— 90° 27'), es sind 

 vielleicht Spaltflächen. Da die Blättchen mit Streifung wie die 

 gepressten keinerlei krystallographische Umgrenzung zeigten, 

 auch deutliche Ätzfiguren nicht erhalten wurden, die Her- 

 stellung der genannten Trennungsflächen an den gestreiften 

 Blättchen auch nicht glückte, bleibt es zweifelhaft, ob die 

 Streifung und Trennungsfläche Formen erster oder zweiter 

 Stellung und ob beide solchen gleicher Stellung entsprechen. 

 Sollte letzteres der Fall sein, so könnte die Streifung durch 

 verstärkte Lösung längs der Trennungsflächen entstanden sein. 



5. Eisen. 



Durch die Beobachtung von G. Linck 1 kann als erwiesen 

 angesehen werden, dass die am künstlichen Eisen angeblich 

 zuerst von Prestel beobachteten, am Meteoreisen aber schon 

 früher als NEüMANN'sche bekannten Linien von Lamellen her- 

 rühren, welche nach Flächen {112} eingelagert sind. Linck 

 hält es, wie auch früher schon Sadebeck, für wahrscheinlich, 

 dass es sich dabei um Zwillingslamellen handelt, welche, ähn- 

 lich wie am Ealkspath, secundärer Entstehung sind, und 

 stützt dies namentlich durch die Beobachtung, dass Ehabdit- 

 nadeln, da wo sie (im Meteoreisen) auf die Lamellen stossen, 

 z. Th. zerbrochen sind. Da das Eisen etwas geschmeidig ist 

 und die sehr zahlreich auftretenden Lamellen also immerhin 

 auch Translationslamellen sein konnten, zumal Linck von quer 

 zur Tafelfläche der Lamellen liegenden Grenzflächen der- 

 selben nichts erwähnt, schien eine genauere Untersuchung 

 angezeigt. 



Als Material diente ein Block weichen Eisens, der, nach 

 den würfligen Spaltungsflächen zu schliessen. aus Individuen 

 von im Mittel etwa 1 cm Grösse bestand. Er zerfiel beim 

 Hämmern in rundlich polyedrische Stücke, deren Grenzflächen 

 zugleich meist die Grenzen der einzelnen Krystalle sind, wie 



1 Zeitschr. f. Kryst. 20. 209. 1892 und die daselbst angeführte Litera- 

 tur (vergl. dies. Jahrb. 1893. I. -231-); weitere Literatur namentlich bei 

 Tschermak, Sitz.-Ber. Wien. Akad. 1874. 70. I. 443. 



